Super-Bond &Super-Bond EX超஌Γ͍ͨ͜ͱ͕ζόϦΘ͔Δຊ㱕

スーパーボンド &スーパーボンド EX

使いこなし
ガイドⅡ
で
この 一 冊 ンドがわかる！
ボスー パ ー

と？
ういうこ
ど
て
っ
◉接着
？
なすには
こ
い
使
を
ーボンド
パ
ー
ス
◉
ント
使用方法
」の ポイ
◉２つ の
法
和
混
」と「
「筆積法
ク
テクニッ
の
着
接
ど！
◉ なるほ
？
どうする
は
時
な
◉こん
A
するQ＆
知って 得

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ BackContents
スーパーボンド®、
スーパーボンド®EX超使いこなしガイドⅡ
知りたいことがズバリわかる本！

1. は じ め にIntroduction

スーパーボンド®、スーパーボンド®EXとは ………………………………………………………………… 2
スーパーボンド®、スーパーボンド®EX セットのラインナップ …………………………………………… 3
スーパーボンド®、スーパーボンド®EXと関連製品のラインナップ ……………………………………… 4

2. 使 用 方 法

How to Use

スーパーボンド®、スーパーボンド®EXの構成品 …………………………………………………………… 6
スーパーボンド®、スーパーボンド®EXの使用方法 ………………………………………………………… 7
スーパーボンド®、スーパーボンド®EXの前処理方法 ……………………………………………………… 8
スーパーボンド®、スーパーボンド®EXの筆積法 …………………………………………………………… 12【筆積法の症例別使用方法】
・ 動揺歯固定 ……………………………………………………………………………………………… 14
・ダイレクトボンドブリッジ ………………………………………………………………………………… 15
・ブラケット接着 …………………………………………………………………………………………… 16
・インレー装着 …………………………………………………………………………………………… 17
・ 前装部のリペア（破折片がある場合） ………………………………………………………………… 18
・ 前装部のリペア（破折片がない場合） ………………………………………………………………… 19
スーパーボンド®EXの混和法 ……………………………………………………………………………… 20
スーパーボンド®の混和法 …………………………………………………………………………………… 21【混和法の症例別使用方法】
・クラウンおよびCAD/CAM冠装着 …………………………………………………………………… 24
・ アンレー装着 …………………………………………………………………………………………… 25
・ポストコア装着 …………………………………………………………………………………………… 26
・ブリッジ装着 ……………………………………………………………………………………………… 27
スーパーボンド® マイクロシリンジ ………………………………………………………………………… 28【スーパーボンド マイクロシリンジを用いた症例別使用方法】
・スーパーボンド マイクロシリンジを用いた動揺歯固定 ……………………………………………… 30
・スーパーボンド マイクロシリンジを用いたポストコア装着 …………………………………………… 31
Q&A ………………………………………………………………………………………………………… 32

3. 臨 床 症 例

Clinical Case

【筆積法の症例】
動揺歯固定：中村 光夫先生 ……………………………………………………………………………… 34
動揺歯固定：池上 龍朗先生 ……………………………………………………………………………… 34

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back

動揺歯固定：鷲野 崇先生 ………………………………………………………………………………… 35
ダイレクトボンドブリッジ：三浦 不二夫先生 ……………………………………………………………… 36
ブラケット接着：齋藤 康雄先生 …………………………………………………………………………… 37
前装部のリペア（破折片がある場合）：高橋 英登先生 …………………………………………………… 38
前装部のリペア（破折片がない場合）：稲垣 伸彦先生 …………………………………………………… 39
CAD/CAMインレー装着：鷲野 崇先生 ………………………………………………………………… 40
直接歯髄覆罩後の接着裏層：渥美 克幸先生 …………………………………………………………… 41
外傷歯の暫間固定：八木 正樹先生 ……………………………………………………………………… 42【混和法の症例】
接着ブリッジ：中村 光夫先生 ……………………………………………………………………………… 43
全部冠ブリッジ：中村 光夫先生 …………………………………………………………………………… 44
メタルコア装着：安藤 正明先生 …………………………………………………………………………… 45
ファイバーポストコア装着（間接法）：坪田 有史先生 …………………………………………………… 46
挺出からファイバーポストコア装着：渥美 克幸先生 …………………………………………………… 47
ジルコニアインレー装着（オールセラミックインレーの症例）：川本 善和先生……………………… 48

ジルコニアオンレー装着：木村 正人先生 ………………………………………………………………… 49
メタルクラウン装着：鷲野 崇先生 ………………………………………………………………………… 50【スーパーボンド マイクロシリンジを用いた症例】
動揺歯固定：下田 徹先生 ………………………………………………………………………………… 51
ジルコニアを用いたオールセラミックブリッジの装着：坪田 有史先生 ………………………………… 52
大臼歯ＣＡＤ/ＣＡＭ冠装着：高橋 敬二先生 ……………………………………………………………… 53
ファイバーポストコア装着：渥美 克幸先生 ……………………………………………………………… 54
直接歯髄覆罩から二ケイ酸リチウムインレー装着：木村 正人先生 …………………………………… 55

4. 基 礎 デ ー タ

Fundamental Data

スーパーボンド®の4大特長 ………………………………………………………………………………… 56
スーパーボンド®、スーパーボンド®EXの製品構成と主要成分 …………………………………………… 58
スーパーボンド®の硬化反応 ………………………………………………………………………………… 58
スーパーボンド®と歯質の接着機構 ………………………………………………………………………… 60
セルフエッチングプライマー………………………………………………………………………………… 62
スーパーボンド®と歯科用金属の接着機構 ………………………………………………………………… 64
スーパーボンド®とセラミックスなどの接着機構「出張説明会」のご案内………………………………………………………… 66…………………………………………………………………………………………… 68

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

Introduction

1. は じ め にスーパーボンド 、スーパーボンド ＥＸとはスーパーボンドとは、拡散促進モノマーとして4-META、重合開始剤としてTBBを採用したアクリルレジン系の歯科接着用レジンセメントで、文献には4-META/MMATBBレジンとして紹介されているものです。
スーパーボンドは、1982年発売の矯正歯科用接着材料「オルソマイト スー パ ー ボンド」に 始まり、一 般 歯 科 用接着材料として「スーパーボンド C&B」
「スーパーボンド
C&Bセメンティングキット and V−プライマー」をそれ
ぞれ、1983年、1994年に発売しました。
その 後、2 0 0 0 年 に混 和 法 の 操 作 性を向 上させ た「ポリマー粉末 Lタイプティースカラー」「ポリマー粉末Lタイ
プラジオペークティースカラー」を導入し、2009年には、は じ め に更なる改良を加えた「ポリマー粉末混和ティースカラー」「ポリマー粉末混和ラジオペーク」を発売しました。
また、同時に筆積法での操作性を向上させた「ポリマー
粉 末 筆 積クリア」も追 加し、セット構 成を「筆 積 セット」

スーパーボンド︑スーパーボンドEXとは「混和セット」と従来からの「C&Bセット」にリニューアル
しました。そして、2 0 1 2 年 には「ポリマー粉 末 筆 積 F 3 」「ポリマー粉末混和クリア」および「ティースプライマー」
を組み入れた「筆積混和SEセット」を発売しました。
2021年にはさらに操作性をあげたスーパーボンドEXを発売しました。
スーパーボンドEXはポリマー粉末の分子量や粒子形状の最適化により室温で筆積法でも混和法でも使用できる新感覚のスーパーボンドとして発売しました。そして、2022
年にはEXポリマーと「M&Cプライマー」などを組み入れた「ユニバーサルセット」を発売しました。
スーパーボンドは 現 在まで に数 多くの 論 文 や 文 献 など
が 発 表 されています。臨 床 系 だ けで は なく理 工 学 、病理学的研究など、研究内容は多岐にわたっております。

2

4.基礎データ◀ BackContents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Backスーパーボンド 、スーパーボンド ＥＸ セットのラインナップ

は じ め にセットのラインナップ
3

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Backスーパーボンド 、スーパーボンド ＥＸと関連製品のラインナップ

は じ め に構成品と関連製品のラインナップ
4

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Backは じ め に構成品と関連製品のラインナップ
5

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ

How to Use

2. 使 用 方 法
スーパーボンド®、スーパーボンド®EXの構成品● キャタリストV● モノマー液TBBを主成分とした重合開始剤

4-META含有の液材

スーパーボンドおよびスーパーボンドEXの重合開始剤

樹 脂 含 浸 象 牙 質 の 形 成を促 す 原

T B B は、水分や酸素の存在下で重合性能が高くなると動力である4 - M E TA が 含有されいう性 質を有しています。この た め 完 全 乾 燥 が 困 難 なています。

口腔内でも安定した接着性を発揮します。

使用後の取り扱いについて● クイックモノマー液
硬化待ち時間を短縮できる液材「モノマー液」と操作可能時間は 同等ですが、硬化待ち時間を短縮でき

押しネジを2回転ほど巻き戻す

キャップを最後まで閉めるる液材です。

使 用 方 法※「キャタリストV」の取り扱いについてはP.69をご確認ください。

● ポリマー粉末
PMMAを主成分とした粉末「クリア」以外の粉末には顔料、X線造影剤、フッ化物を配合したものがあり、使用用途に応じて選択できます。

構成品
6◀ BackContents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Backスーパーボンド®、スーパーボンド®EXの使用方法
スーパーボンドおよびスーパーボンドEXは筆積法と混和法の2種類の使用方法があります。

筆積法

混和法

比較的狭い被着面への接着に適しています。

比較的広い被着面への接着に適しています。

使 用 方 法

筆積法に適した症例

混和法に適した症例

・動揺歯固定・ブラケット接着・ダイレクトボンドブリッジ

・前装部のリペアなど

・ポストコア装着

・CAD/CAM冠装着

・クラウン装着

・ブリッジ装着など

使用方法

筆積法におすすめのポリマー粉末

混和法におすすめのポリマー粉末

7

Contents

2.使用方法1.はじめに前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例◀ Back

4.基礎データ

スーパーボンド®、スーパーボンド®EXの前処理方法
歯質

金属／セラミックス・レジンなど

エナメル質・象牙質兼用

すべての修復物に使えるマルチプライマー

水洗不要

ティースプライマー

M&Cプライマー

CAD/CAM冠
にも！

A液/B液

エナメル質

象牙質

非貴金属合金 および銀合金（Ti合金・Ni-Cr合金・Co-Cr合金など）

50μmアルミナサンドブラストのみ

貴金属合金（金合金・Pd合金・白金加金など）

50μmアルミナサンドブラスト＋

使 用 方 法
前処理方法

表面処理材レッド

表面処理材グリーン

表面処理材
高粘度レッド

表面処理材
高粘度グリーン

Vープライマー

ポーセレン
ジルコニア
ハイブリッドレジン
コンポジットレジン
硬質レジンなど

スーパーボンド PZプライマー
A液/B液

異なる被着対象物が混在する場合
支台歯

動揺歯固定面●象牙質とコンポジットレジン（レジンコア）●エナメル質と貴金属合金①象牙質①エナメル質質②コンポジットレジン

インレー窩洞②FMC

前装部の破折面●切削エナメル質と象牙質●貴金属合金とポーセレン
エナメル質
貴金属合金
象牙質

8

ティースプライマーで一括処理できます。

ポーセレン

M&Cプライマーで一括処理できます。

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

歯

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back質

歯面に付着した汚れ、歯垢、歯石、食物残渣や仮封材、仮着材などを通法により、除去、清掃してください。
その後、被着歯面に合わせて前処理をおこなってください。

エナメル質
ル質・象牙質には
象牙

水洗
不要
20秒後

ティース
ティ
ス
プライマー

塗布

エアーブロー

エナメル質には
エナメル質

表面処理材
高粘度レッド

使 用 方 法

表面処理材
レッド

30秒後
塗布

エアーブロー

水洗

エアーブロー

前処理方法／歯質

水洗

象牙質には

表面処理材
グリーン

表面処理材
高粘度グリーンポイント
次 亜塩 素 酸ナトリウム処 理された
歯 面にスーパーボンドおよびスー
パーボンドE Xを適用すると接着強さが著しく低下します。
次亜塩素酸ナトリウムの影響を打ち消すためには「アクセル」
を使用後に歯面処理をおこなうことでスーパー
ボンドおよびスーパーボンドE Xの接着強さを回復できます。

塗布

5秒〜
10秒後

水洗
不要

10秒後

9

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

金

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back属

口腔内で試適をおこなった修復物は、あらかじめ「表面処理材レッド」
または超音波洗浄器などで清掃してください。

非貴金属合金および銀合金

前処理材は不要
アルミナサンドブラスト

水洗

エアーブロー

アルミナサンドブラスト

水洗

エアーブロー

A液・B液 採取、混合 ※塗布※Ｖ−プライマーの場合は混合不要

貴金属合金

使 用 方 法M&Cプライマー
プ イ

OR

前処理方法／金属

Vープライマーポイント
10●「M&Cプライマー」、「Ｖ−プライマー」は一層薄く塗布することで高い接着性を発揮します。貴金属合
金表面に化学反応させることが目的ですので、繰り返し塗布や多量に塗布することは避けてください。

Contents

2.使用方法1.はじめに前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Backセラミックス、レジンなど
口腔内で試適をおこなった修復物は、あらかじめ「表面処理材レッド」
または超音波洗浄器などで清掃してください。

ポーセレン、
シリカ系ガラスセラミックス（二ケイ酸リチウムなど）

A液・B液 採取、混合
M&Cプライマー OR

スーパーボンドPZプライマー塗布 ※エアーブロー※M&Cプライマーを二ケイ酸リチウムに使用する場合は、塗布30〜60秒後に乾燥

金属酸化系セラミックス
レジン系材料（硬質レジン、ハイブリッドレジンなど）

ポイント

水洗

エアーブロー

A液・B液 採取、混合

塗布

エアーブロー

スーパーボンドPZプライマー前処理方法／セラミックス︑レジンなど

M&Cプライマー OR

アルミナサンドブラスト

使 用 方 法（ジルコニア、アルミナなど）●CAD/CAM冠などのレジン被着面に対して、アルミナサンドブラスト処理をおこなう場合は、弱圧で処理してください。
（ 詳しくはメーカー指示に従ってください）11Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Backスーパーボンド®、スーパーボンド®EXの筆積法
筆 積 法

筆積法の準備

清潔なダッペンを準備

ポリマー粉末採取後、ダッペンをタッピ

活性化液の準備

ダッペンの冷却は不要

ングして、ポリマー粉末を平らにする

モノマー液またはクイックモノマー液4

ポリマー粉末は操作の都度、新しいも滴滴下後、キャタリストVを1滴滴下のを適量採取※「キャタリストV」を長期間使用しなかった場合、最初の1滴は活性が低下していることがあります。

使 用 方 法筆積法用のディスポチップ

筆積法

筆積法の操作手順

12

筆の根元まで十分に活性化

筆 先 1 m m を ポリマ ー 粉 末

液を浸み込ませるの中に入れ、ゆっくりと円を場 合 は、活 性 化 液を上 から描くように採取する

塗布して表面をならす

良い例

悪い例

ポリマー粉末が浮いている

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

3.臨床症例

ｼﾘﾝｼﾞ◀ Back

4.基礎データ

ポイント3
ト1
ポイン

ポリマー粉末・液材の種類に関わらず、
活 性 化 液（液材とキャタリストV を混 合した 液）は 5分 以内に使用を終了してください。
※活性化液は調製直後から時間の経過と共に活性が低下し、硬化待ち時間が長くなります。

ポイント2

先にポリマー粉末を採取しておくと、

液材とキャタリストVは使用直前に採取し、作業がスムーズになります。

すみやかにご使用ください。

筆 積 法● ポイント

筆積法の操作可能時間

筆積法の硬化待ち時間
筆積操作後、咬合調整ができるまでの時間です。
※硬化待ち時間は温度環境などにより変化しますので、以下の時間は目安としてお考えください。

クイックモノマー液 使用時

モノマー液 使用時

37℃

ポリマー粉末・EXクリア・EXティースカラー
・EXラジオペーク
・筆積クリア・筆積F3・クリア
・アイボリー・ティースカラー・EXクリア・EXティースカラー
・EXラジオペーク
・筆積クリア・筆積F3・クリア
・アイボリー・ティースカラー

5分

・オペークアイボリー
・オペークピンク・ラジオペーク

37℃

10 分

・オペークアイボリー
・オペークピンク・ラジオペーク

7分

₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₁₀ ₁₁ ₁₂ ₁₃ ₁₄ ₁₅ （分）筆積法

₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₁₀ ₁₁ ₁₂ ₁₃ ₁₄ ₁₅ （分）11分

使 用 方 法

ポリマー粉末クイックモノマー液／キャタリストV比率が硬化待ち時間、接着強さに及ぼす影響（筆積法）
ポリマー粉末クイックモノマー液（滴）

キャタリストV
（滴）

3
筆積クリア

4

硬化待ち時間37℃

引張接着強さ（MPa）※

4分30秒
1

5

5分

15

5分30秒

※ウシ歯エナメル質に対する表面処理材レッド30秒処理後の接着強さ（37℃水中浸漬24hr）
自社測定データ

13

Contents

2.使用方法1.はじめに前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back症例別使用方法
筆 積 法

筆積法

動揺歯固定

症例に適した前処理材、液材、ポリマー粉末を選択してご使用ください。以下の使用材料および硬化待ち時間は一例です。

前処理（詳しくはP.8〜11参照）

ポリマー粉末・活性化液の準備

エナメル質の場合
ティースプライマー

塗布→
20秒後乾燥

EXクリア
クイックモノマー液
キャタリストV

筆の浸漬とポリマー粉末の採取

適量
4滴
1滴

（詳しくはP.12「筆積法の準備」を参照）

使 用 方 法

硬化待ち時間：5分以上

症例別使用方法／動揺歯固定←操作方法の動画はこちらスーパーボンドEXの塗布

ポイント

硬化の確認・咬合調整・研磨①活性化液（液材とキャタリストVを混合した液）は調製後、5分以内に使用を終了してください。
②活性化液をあらかじめ歯面に塗布するとスーパーボンドEXのなじみが良くなります。
③歯間部の清掃が困難な場合や修復物隣接面の被着面積拡大には、研磨用ストリップスのご使用が便利です。
④スーパーボンドEXの表面にポリマー粉末が浮いている場合は活性化液で表面をならしてください。
⑤咬合調整・研磨は十分に硬化していることを確認してからおこなってください。

14

Contents

2.使用方法1.はじめにｼﾘﾝｼﾞ3.臨床症例

4.基礎データ◀ Backダイレクトボンドブリッジ

症例に適した前処理材、液材、ポリマー粉末を選択してご使用ください。以下の使用材料および硬化待ち時間は一例です。

前処理（詳しくはP.8〜11参照）

前処理（詳しくはP.8〜11参照）

人工歯（硬質レジン歯）の場合

エナメル質の場合

M&Cプライマー

塗布→乾燥

ティースプライマー

塗布→
20秒後乾燥

筆 積 法

筆積法

前処理 筆積法 混和法

ポリマー粉末・活性化液の準備
筆積クリア
クイックモノマー液
キャタリストV

適量
4滴
1滴（詳しくはP.12「筆積法の準備」を参照）

スーパーボンドの塗布

装着・保持

硬化待ち時間症例別使用方法／ダイレクトボンドブリッジ

筆の浸漬とポリマー粉末の採取

使 用 方 法

硬化待ち時間：5分以上硬化の確認・咬合調整・研磨

ポイント①活性化液（液材とキャタリストVを混合した液）は調製後、5分以内に使用を終了してください。
②人工歯を使用する場合は少し大きめのサイズを選択し、コンタクト面を切削して新鮮面を露出させてください。
③咬合調整・研磨は十分に硬化していることを確認してからおこなってください。

15

Contents

2.使用方法1.はじめに前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back症例別使用方法
筆 積 法

筆積法

ブラケット接着症例に適した前処理材、液材、ポリマー粉末を選択してご使用ください。以下の使用材料および硬化待ち時間は一例です。

前処理（詳しくはP.8〜11参照）

前処理（詳しくはP.8〜11参照）

セラミックブラケットの場合

エナメル質の場合

M&Cプライマー

塗布→乾燥

ティースプライマー

塗布→
20秒後乾燥

※金属およびプラスチックブラケットの前処理は不要

ポリマー粉末・活性化液の準備
筆積F3
クイックモノマー液
キャタリストV

適量
4滴
1滴（詳しくはP.12「筆積法の準備」を参照）

使 用 方 法

硬化待ち時間：5分以上

症例別使用方法／ブラケット接着

筆の浸漬とポリマー粉末の採取

スーパーボンドの塗布

歯面に圧接・保持

硬化待ち時間

余剰セメントの除去・硬化待ち

ポイント

16

①活性化液（液材とキャタリストVを混合した液）は調製後、5分以内に使用を終了してください。
②活性化液をあらかじめ塗布するとスーパーボンドのなじみが良くなります。
③ブラケット圧接後は、動かさないでください。
④ワイヤーの装着は十分に硬化していることを確認してからおこなってください。

Contents

1.はじめに前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Backインレー装着症例に適した前処理材、液材、ポリマー粉末を選択してご使用ください。以下の使用材料および硬化待ち時間は一例です。

前処理（詳しくはP.8〜11参照）

前処理（詳しくはP.8〜11参照）

メタルインレーの場合

象牙質の場合M&Cプライマー

塗布→乾燥

ティースプライマー

塗布→
20秒後乾燥

筆 積 法

筆積法

2.使用方法

ポリマー粉末・活性化液の準備
EXティースカラー
クイックモノマー液
キャタリストV

適量
4滴
1滴（詳しくはP.12「筆積法の準備」を参照）

スーパーボンドEXの塗布

修復物の圧接・保持

硬化待ち時間

余剰セメントの除去

ポイント

症例別使用方法／インレー装着

筆の浸漬とポリマー粉末の採取

使 用 方 法

硬化待ち時間：5分以上

加圧・硬化待ち①活性化液（液材とキャタリストVを混合した液）は調製後、5分以内に使用を終了してください。
②活性化液をあらかじめ塗布するとスーパーボンドEXのなじみが良くなります。
③スーパーボンドEXの表面にポリマー粉末が浮いている場合は活性化液で表面をならしてください。
④咬合調整・研磨は十分に硬化していることを確認してからおこなってください。

17

Contents

2.使用方法1.はじめに前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back症例別使用方法
筆 積 法

筆積法

前装部のリペア（破折片がある場合）症例に適した前処理材、液材、ポリマー粉末を選択してご使用ください。以下の使用材料および硬化待ち時間は一例です。

金 属 部 分を一 層 研 削し、新 鮮 面を出す

被着面の清掃表面処理材レッド

前処理（詳しくはP.8〜11参照）
塗布→水洗→乾燥

破折片：硬質レジン前装冠の場合
M&Cプライマー 塗布→乾燥

使 用 方 法
ポリマー粉末・活性化液の準備前処理（詳しくはP.8〜11参照）
症例別使用方法／前装部のリペア︵破折片がある場合︶

破折部：硬質レジン前装冠の場合
M&Cプライマー 塗布→乾燥

適量
4滴
1滴

（詳しくはP.12「筆積法の準備」を参照）

硬化待ち時間：5分以上

スーパーボンドの塗布

余剰セメントの除去・硬化待ち

研磨

圧接・保持

ポイント

18

筆積クリア
クイックモノマー液
キャタリストV

筆の浸漬とポリマー粉末の採取①活性化液（液材とキャタリストVを混合した液）は調製後、5分以内に使用を終了してください。
②活性化液をあらかじめ塗布するとスーパーボンドのなじみが良くなります。
③スーパーボンドの表面にポリマー粉末が浮いている場合は活性化液で表面をならしてください。
④金属色の遮蔽が必要な場合には、オペーク系ポリマー粉末をご使用ください。
⑤咬合調整・研磨は十分に硬化していることを確認してからおこなってください。

Contents

1.はじめに前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back

前装部のリペア（破折片がない場合）

症例に適した前処理材、液材、ポリマー粉末を選択してご使用ください。以下の使用材料および硬化待ち時間は一例です。

金 属 部 分を一 層 研 削し、新 鮮 面を前処理（詳しくはP.8〜11参照）

出す

破折部：硬質レジン前装冠の場合
M&Cプライマー 塗布→乾燥

筆 積 法

筆積法

2.使用方法

ポリマー粉末・活性化液の準備
EXラジオペーク
クイックモノマー液
キャタリストV

適量
4滴
1滴（詳しくはP.12「筆積法の準備」を参照）

使 用 方 法前処理（詳しくはP26〜29参照）
金属部
レジン部

M&Cプライマー

EXティースカラー

辺縁のレジン部に一層塗布

適量（詳しくはP.12「筆積法の準備」を参照）

硬化待ち時間：5分以上

スーパーボンドEXが硬化する前にスーパーボンドE X の 硬 化 後、形 態

フロアブルコンポジットレジンの充修正、研磨

症例別使用方法／前装部のリペア︵破折片がない場合︶

ポリマー粉末・活性化液の準備

金属面に塗布

填・光重合

ポイント

①活性化液（液材とキャタリストVを混合した液）は調製後、5分以内に使用を終了してください。
②活性化液をあらかじめ塗布するとスーパーボンドEXのなじみが良くなります。
③スーパーボンドEXの表面にポリマー粉末が浮いている場合は活性化液で表面をならしてください。
④金属色の遮蔽が必要な場合には、オペーク系ポリマー粉末をご使用ください。
⑤咬合調整・研磨は十分に硬化していることを確認してからおこなってください。

19

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例◀ Back

4.基礎データ

スーパーボンド®EXの混和法
混 和 法

混和法の準備 ーEXポリマー粉末を使用する場合ー

室温※周辺温度により異なりますが、25℃以下での使用がおすすめです。

ポリマー粉末の容器を軽く振ってから、
計量スプーンで粉を軽くすりきる。

混和法の移送器具

清潔なダッペンを準備

ポリマー粉末の準備

ダッペンの冷却は不要（25℃以下）

ポリマー粉末をすりきり1杯（1.0カップ）

活性化液の準備を採取し、使用直前に投入する

モノマー液またはクイックモノマー液4
ディスポチップ
混和（青）ディスポスプーン

使 用 方 法※「キャタリストV」を長期間使用しなかった場合、最初の1滴は活性が低下していることがあります。

EXクリア

スパチュラ
（グレー）

スーパーボンドEXの混和法

操作可能時間室温

操作可能時間は、活性化液とポリマー粉末を混合しEXティースカラー

EXラジオペーク

硬化待ち時間硬化待ち時間は、修復物の装着（圧接）後、咬合調整てから修復物の装着操作（圧接）が可能な時間です。

ができるまでの時間です。

※操作可能時間は温度環境により変化しますので、以下の時間は目安としてお考えください。

※硬化待ち時間は温度環境などにより変化しますので、以下の時間は目安としてお考えください。

※室温が25℃を超える場合や、更に操作可能時間を延長したい場合は、「ミキシングス
テーション」を使用してください。
※「モノマー液」と「クイックモノマー液」に、操作可能時間の違いはありません。

20

EXポリマー粉末

滴滴下後、キャタリストVを1滴滴下Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Backスーパーボンド®の混和法

室温※周辺温度により異なりますが、25℃以下での使用がおすすめです。

混 和 法

混和法の準備 ー混和法専用ポリマー粉末を使用する場合ー

ポリマー粉末の容器を軽く振ってから、
計量スプーンで粉を軽くすりきる。

混和法の移送器具

清潔なダッペンを準備

ポリマー粉末の準備

ダッペンの冷却は不要（25℃以下）

ポリマー粉末をすりきり1杯（1.0カップ）

活性化液の準備を採取し、使用直前に投入する

モノマー液またはクイックモノマー液4
ディスポチップ
混和（青）ディスポスプーン

滴滴下後、キャタリストVを1滴滴下

混和クリア

操作可能時間は、活性化液とポリマー粉末を混合し混和ラジオペーク

硬化待ち時間硬化待ち時間は、修復物の装着（圧接）後、咬合調整てから修復物の装着操作（圧接）が可能な時間です。

ができるまでの時間です。

※操作可能時間は温度環境により変化しますので、以下の時間は目安としてお考えください。

※硬化待ち時間は温度環境などにより変化しますので、以下の時間は目安としてお考えください。

スーパーボンドの混和法

室温

混和ティースカラー

使 用 方 法※「キャタリストV」を長期間使用しなかった場合、最初の1滴は活性が低下していることがあります。

スーパーボンドスーパ
ボン マイクロシリンジ

操作可能時間混和法専用ポリマー粉末※室温が25℃を超える場合や、更に操作可能時間を延長したい場合は、「ミキシングス
テーション」を使用してください。
※「モノマー液」と「クイックモノマー液」に、操作可能時間の違いはありません。

21

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Backスーパーボンド®の混和法
混 和 法

混和法の準備冷却ー筆積法・混和法共用のポリマー粉末を使用する場合ー

清潔なダッペンを準備

活性化液の準備

ポリマー粉末の準備

冷却したダッペンディッシュ（陶器）を使用モノマー液またはクイックモノマー液4

ポリマー粉末をすりきり1杯（1.0カップ）

ダッペンに付着した結露による水滴を滴滴下後、キャタリストVを1滴滴下を採取し、使用直前に投入する

拭き取る※「キャタリストV」を長期間使用しなかった場合、最初の1滴は活性が低下していることがあります。

ダッペンディッシュ用冷却器

筆積法・混和法共用のポリマー粉末

使 用 方 法

クリア

アイボリー

ティースカラー

オペークアイボリー

オペークピンク

ラジオペーク

ミキシングステーション
操作可能時間を延長したい場合にご使用ください。
（P.32参照）

スーパーボンドの混和法

操作可能時間冷却

操作可能時間は、活性化液とポリマー粉末を混合し硬化待ち時間は、修復物の装着（圧接）後、咬合調整てから修復物の装着操作（圧接）が可能な時間です。

ができるまでの時間です。

※操作可能時間は温度環境により変化しますので、以下の時間は目安としてお考えください。

※硬化待ち時間は温度環境などにより変化しますので、以下の時間は目安としてお考えください。

※上記の「ポリマー粉末」を使用する場合は、冷却した「ダッペンディッシュ（陶器）」をご使用ください。
※「モノマー液」と「クイックモノマー液」に、操作可能時間の違いはありません。

22

硬化待ち時間Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ混 和 法

余剰セメントの除去方法

圧接して余剰セメントがはみ出ている◀ Back装 着 直 後、固く絞ったア
ルコール 綿 球で 大まかに余剰セメントを除去

隣 接 部と歯 間 乳 頭 部 の
余 剰セメントは、装 着 後
柔らか い 間 に、フロスで絡め取る

ポケットや修復物に付着した取り残しの余剰セメ
ントを余剰セメント除去
器で除去

余剰セメント除去に便利なツール
ウォッシャブル セップ

余剰セメント除去器（株式会社YDM）

あらかじめ修復物に塗布しておくと、余 剰 セメントを簡 単 に 除去できる水溶性の分離材です。

先端の小さな刃で、硬化した余剰セメントを除去しやすい器具です。

使 用 方 法ウォッシャブル セップの操作手順

修復物外面、マージン
上部にも塗布し、乾燥

スーパーボンドまたはスーパーボンドEXにより修復物を装着

硬化するまでに、余剰セメント除去器を用いて余剰セメントを除去

残ったウォッシャブ ル
セップを水洗し、除去

スーパーボンドの混和法

余剰セメントが付着しそうな 隣 在 歯 に 塗 布
し、乾燥

クイックモノマー液／キャタリストV比率が硬化待ち時間、接着強さに及ぼす影響（混和法）
ポリマー粉末

ポリマー量
（カップ）

クイックモノマー液（滴）

キャタリストV（滴）

操作可能時間23℃

硬化待ち時間
37℃

60秒

6分

120秒

8分

140秒

9分

3
混和クリア

1.0

4

1

5

引張接着強さ
※

（MPa）

17

※ウシ歯象牙質に対する表面処理材グリーン10秒処理後の接着強さ（37℃水中浸漬24hr）
自社測定データ

23

Contents

2.使用方法1.はじめにｼﾘﾝｼﾞ

前処理 筆積法 混和法

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back症例別使用方法
混 和 法

混和法

クラウンおよびCAD/CAM冠装着症例に適した前処理材、液材、ポリマー粉末を選択してご使用ください。以下の使用材料および硬化待ち時間は一例です。

前処理（詳しくはP.8〜11参照）

前処理（詳しくはP.8〜11参照）

CAD/CAM冠の場合

象牙質の場合M&Cプライマー

塗布→乾燥

ティースプライマー

活性化液・ポリマー粉末の準備

塗布→
20秒後乾燥

クイックモノマー液
キャタリストV
EXティースカラー

4滴
1滴
1.0カップ（詳しくはP.20〜22「混和法の準備」を参照）

硬化待ち時間：7分以上

使 用 方 法症例別使用方法／クラウンおよびＣＡＤ／ＣＡＭ冠装着

混和・混和泥の塗布

余剰セメントの除去

硬化待ち時間←操作方法の動画はこちら

加圧・硬化待ちポイント
24

修復物の圧接・保持①活性化液（液材とキャタリストVを混合した液）にポリマー粉末を投入した後はすみやかに混和してください。
②混和泥が液状からゆるい泥状（糸引き前）の間に修復物を圧接してください。
③硬化待ち時間は、修復物が浮き上がらないように、
しっかりと保持してください。

Contents

1.はじめに前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Backアンレー装着症例に適した前処理材、液材、ポリマー粉末を選択してご使用ください。以下の使用材料および硬化待ち時間は一例です。

前処理（詳しくはP.8〜11参照）

前処理（詳しくはP.8〜11参照）

アンレーの場合

象牙質の場合M&Cプライマー

塗布→乾燥

ティースプライマー

混 和 法

混和法

2.使用方法

活性化液・ポリマー粉末の準備

塗布→
20秒後乾燥

クイックモノマー液
キャタリストV
EXティースカラー

4滴
1滴
1.0カップ（詳しくはP.20〜22「混和法の準備」を参照）

硬化待ち時間：7分以上

使 用 方 法

修復物の圧接・保持

余剰セメントの除去

硬化待ち時間症例別使用方法／アンレー装着

混和・混和泥の塗布

加圧・硬化待ちポイント①活性化液（液材とキャタリストVを混合した液）にポリマー粉末を投入した後はすみやかに混和してください。
②混和泥が液状からゆるい泥状（糸引き前）の間に修復物を圧接してください。
③硬化待ち時間は、修復物が浮き上がらないように、
しっかりと保持してください。

25

Contents

2.使用方法1.はじめに前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back症例別使用方法
混 和 法

混和法

ポストコア装着症例に適した前処理材、液材、ポリマー粉末を選択してご使用ください。以下の使用材料および硬化待ち時間は一例です。

前処理（詳しくはP.8〜11参照）

前処理（詳しくはP.8〜11参照）

レジンコアの場合

象牙質の場合M&Cプライマー

塗布→乾燥

ティースプライマー

塗布→
20秒後乾燥

活性化液・ポリマー粉末の準備
クイックモノマー液
キャタリストV
混和ラジオペーク

4滴
1滴
1.0カップ（詳しくはP.20〜22「混和法の準備」を参照）

硬化待ち時間：9分以上

使 用 方 法症例別使用方法／ポストコア装着

混和

混和泥の塗布
硬化待ち時間

余剰セメントの除去

ポイント26

ポストコアの圧接・保持

加圧・硬化待ち①活性化液（液材とキャタリストVを混合した液）にポリマー粉末を投入した後はすみやかに混和してください。
②混和泥が液状からゆるい泥状（糸引き前）の間にポストコアを圧接してください。
③硬化待ち時間は、ポストコアが浮き上がらないように、
しっかりと保持してください。

Contents

2.使用方法1.はじめにｼﾘﾝｼﾞ3.臨床症例

4.基礎データ◀ Backブリッジ装着症例に適した前処理材、液材、ポリマー粉末を選択してご使用ください。以下の使用材料および硬化待ち時間は一例です。

前処理（詳しくはP.8〜11参照）

前処理（詳しくはP.8〜11参照）

オールセラミックブリッジの場合

象牙質の場合M&Cプライマー

塗布→乾燥

ティースプライマー

混 和 法

混和法

前処理 筆積法 混和法

活性化液・ポリマー粉末の準備

塗布→
20秒後乾燥

クイックモノマー液
キャタリストV
混和ティースカラー

4滴
1滴
1.0カップ（詳しくはP.20〜22「混和法の準備」を参照）

硬化待ち時間：8分以上

使 用 方 法

修復物の圧接・保持

余剰セメントの除去

硬化待ち時間症例別使用方法／ブリッジ装着

混和・混和泥の塗布

加圧・硬化待ちポイント①活性化液（液材とキャタリストVを混合した液）にポリマー粉末を投入した後はすみやかに混和してください。
②混和泥が液状からゆるい泥状（糸引き前）の間に修復物を圧接してください。
③硬化待ち時間は、修復物が浮き上がらないように、
しっかりと保持してください。

27

Contents

1.はじめに

2.使用方法ｼﾘﾝｼﾞ

前処理 筆積法 混和法

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Backスーパーボンド® マイクロシリンジ
スーパーボンド
マイクロシリンジ

スーパーボンド®の注入器具

スーパーボンドをより使いやすくーボンドをより使いやすく
根管内やクラウン・ブリッジへ注入する際、簡単にスーパーボンド
ボンド マイクロシリンジの構成
シリンジトップ

シリンジベース

混 和 泥 を 移 送 で きま す 。一 度 に 多 量 の 混 和 泥 を

フランジ

固定ネジ

ロック装置

ピンポイントに移送できるので動揺歯固定にもおすすめです。

プランジャー

プランジャーヘッド

使 用 方 法

スーパーボンド® マイクロシリンジの使用方法
234

シリンジベースを垂直に立て、ロック装置を引き下げる

ロック装置を引き下げたままシリン ジトップ を プ ラ ン
ジャー の 先 端 があ たるまで
差し込む

1

2

3

4

使 用 後 す み や か に プ ラン
ジャーを引くプランジャー先端に付着した混和泥がロック装置内部に入り込まないように注意する

ロック装置を引き下げる

ロック装置を引き下げたままシリンジトップを引き抜く

プランジャー の 先 端 に 付 着
した 混 和 泥をアルコー ルガーゼなどですみやかに拭
きとる

準 備

スーパーボンド マイクロシリンジ

1

ロック装 置を放し、シリンジトップが外れないことを確認する

ダッペンの底面までシリンジトップの先端を挿入し、気泡を巻き込まないようにゆっく
りとプランジャーを引いて混和泥を吸引する

使用後28

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back

動揺歯固定での隣接面への塗布

接着ブリッジでの支台歯への塗布

ポストホールへの注入❶スーパーボンド マイクロシリンジはスーパーボンドおよびスーパーボンド根充シーラー専用の器具です。使用にあたっては各製品の添付文書等をよくお読みください。

混和ティースカラー

混和ラジオペーク❸シリンジトップは使用直前に装着してください。
❹混和泥調製後はすみやかに吸引してください。なお、吸引可能時間 ※1は以下の表を目安にしてください。

吸引可能時間混和クリア
混和ティースカラー

混和ラジオペーク

1分以内 ※2

2分以内 ※2

スーパーボンド マイクロシリンジ❷使用可能なポリマー粉末は以下の通りです。その他のポリマー粉末は使用できません。

使 用 方 法使用上の注意混和クリア

スーパーボンド
マイクロシリンジ

スーパーボンド® マイクロシリンジの使用例※1：混和泥を調製後、吸引できる時間。この時間までに吸引操作を終了してください。
※2：23℃環境下（室温が25℃を超える場合は冷却した環境下でご使用ください）。

❺吸引した混和泥はすみやかにご使用ください。
❻シリンジトップは再使用できません。使用後は必ず廃棄してください。
❼動作不良につながる恐れがあるため、プランジャー先端以外には混和泥を付着させないでください。
❽シリンジベースはオートクレーブ滅菌が可能です。
❾薬液で洗浄又は消毒する場合は、使用する薬剤の「使用上の注意」を確認してから使用してください。
また、長時間の浸漬は避け、水洗および乾燥を十分におこなってください。
10 プランジャーは取り外し交換が可能です。
動きが悪い等の異常が認められた場合は交換してください。
11 落下させる等の衝撃を与えないでください。

29

Contents

2.使用方法1.はじめに前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back症例別使用方法
スーパーボンド
マイクロシリンジ

混和法

スーパーボンド マイクロシリンジを用いた動揺歯固定症例に適した前処理材、液材、ポリマー粉末を選択してご使用ください。以下の使用材料および硬化待ち時間は一例です。

（詳しくはP.28参照）

前処理（詳しくはP.8〜11参照）
天然歯（エナメル質）の場合
ティースプライマー

塗布→
20秒後乾燥

活性化液・ポリマー粉末の準備
クイックモノマー液
キャタリストV
混和クリア

4滴
1滴
1.0カップ（詳しくはP.21「混和法の準備」を参照）

硬化待ち時間：8分以上

使 用 方 法症例別使用方法／スーパーボンド マイクロシリンジを用いた動揺歯固定

混和

混和泥を吸引硬化待ち時間硬化の確認・咬合調整・研磨

ポイント
30

混和泥の塗布①活性化液（液材とキャタリストVを混合した液）は混和法専用のポリマー粉末を投入した後、すみやかに混和してください。
②混和泥調製後はすみやかにスーパーボンド マイクロシリンジで吸引してください。
③咬合調整・研磨は十分に硬化していることを確認してからおこなってください。

Contents

2.使用方法1.はじめにｼﾘﾝｼﾞ3.臨床症例

4.基礎データ◀ Backスーパーボンド マイクロシリンジを用いた

ポストコア装着症例に適した前処理材、液材、ポリマー粉末を選択してご使用ください。以下の使用材料および硬化待ち時間は一例です。

（詳しくはP.28参照）

前処理（詳しくはP.8〜11参照）

前処理（詳しくはP.8〜11参照）

レジンコアの場合

天然歯（象牙質）の場合

M&Cプライマー

塗布→乾燥

ティースプライマー

スーパーボンド
マイクロシリンジ

混和法

前処理 筆積法 混和法

塗布→
20秒後乾燥

使 用 方 法

活性化液・ポリマー粉末の準備

混和泥を吸引4滴
1滴
1.0カップ（詳しくはP.21「混和法の準備」を参照）

硬化待ち時間：9分以上

混和泥の塗布ポイント

ポストコアの圧接・保持

余剰セメントの除去・硬化待ち①活性化液（液材とキャタリストVを混合した液）は混和法専用のポリマー粉末を投入した後、すみやかに混和してください。
②混和泥調製後はすみやかにスーパーボンド マイクロシリンジで吸引してください。
③混和泥が液状からゆるい泥状（糸引き前）の間にポストコアを圧接してください。
④硬化待ち時間は、ポストコアが浮き上がらないように、
しっかりと保持してください。

症例別使用方法／スーパーボンド マイクロシリンジを用いたポストコア装着

クイックモノマー液
キャタリストV
混和ラジオペーク

混和31Contents

1.はじめに

2.使用方法Q

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ BackA Q&A ーよくあるご質問ー、「ダッペンディッシュ（陶器）」に付着したスーパーボンドおよびスーパーボンドEX
Q 「ディスポチップ」を清掃するには？

A●新しい筆先にお取り替えください。
ディスポチップは感染のおそれがあるため再使用禁止です。

●「ダッペンディッシュ（陶器）」を使用した後は、スーパーボンドおよびスーパーボンドEXが硬化するまでに拭き取ってください。
取 れ な い 場 合 は、「スーパーボンド 筆 洗 い 液Ⅱ」をご使 用 いただくことで取りやすくなります。

使 用 方 法

Q

Ｑ ＆Ａ

A

混和泥がすぐに糸を引いてしまい十分な操作可能時間が取れないのですが？
●「ポリマー粉末」と「クイックモノマー液」
または「モノマー液」は適正な比率でご使用ください。
●EXポリマー粉末や混和法専用ポリマー粉末をご使用いただくことで十分な操作可能時間が確保できます。
それ以外の「ポリマー粉末」の場合は「ダッペンディッシュ（陶器）」を十分に冷却し、使用直前に結露による水滴を拭き取ってからご使用ください。

●EXポリマー粉末や混和法専用ポリマー粉末使用時でも、室温が25℃を超える場合や、さらに操作可能時間を延長したい場合は、「ミキシングステーション」をご使用ください。
ミキシングステーションの使用方法

あらかじめ 冷 凍 庫（フリーザー）でミキシングステー
ションを8 時 間 程 度 冷 却し
取り出す

32

常温のダッペンディッシュ（陶器）または、ダッペンス
タンド（3穴）をセットする。
その際、修復物の冷却を同時におこなうとより効果的

ダッペンの セット後 3 分 程
度 経 過し十 分 に 温 度 が 下
がっ た ことを 確 認し て から、活 性 化 液とポリマー粉末の調製を開始する

ダッペンディッシュはミキ
シングステーションから取り出さずステーション内で混和操作をする

Contents

1.はじめにQ
Q
A

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ BackA Q&A ーよくあるご質問ー

硬化しないのですが？
●使用期限が過ぎていませんか？
使用期限内の製品をご使用ください。

●ポリマー粉末を出したままにしていませんか？
使用後のポリマー粉末を廃棄し、新しいものをご使用ください。

●活性化液を調製してから5分以上経過していませんか？
5分以上経過した活性化液は廃棄し、調製し直してください。

●「キャタリストV」は滴下されましたか？
「キャタリストV」を滴下して活性化液を調製してください。

Q●被着面の前処理は適切ですか？
被着面に合った前処理をしてください。

●唾液などで汚染されていませんか？
汚染された被着面を清掃して、再度接着操作をおこなってください。

使 用 方 法A

接着しないのですが？

●混和泥が糸引き状態になっていませんか？

●十分に硬化していない段階で咬合調整や研磨をしていませんか？

Ｑ ＆Ａ

混和泥が液状からゆるい泥状（糸引き前）の間に接着操作をおこなってください。

咬合調整・研磨は十分に硬化していることを確認してからおこなってください。

33

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ BackClinical Case

3. 臨 床 症 例
筆 積 法■ 動揺歯固定

使用ポリマー粉末クリア

臨床写真ご提供：中村 光夫 先生

動揺歯固定．固定前

隣接面研磨と清掃

被着面を表面処理材レッドを用いて歯面処理臨 床 症 例

筆積法にて固定．

固定後．チェアータイムも短縮

固定後1年．良好に経過．

クイックモノマー液を使用
引用文献 中村光夫，松村英雄：シャープな硬化と余裕の操作「スーパーボンドクイック」の臨床,デンタルダイヤモンド,28(15):129-133,2003.

動揺歯固定■ 動揺歯固定

使用ポリマー粉末クリア

臨床写真ご提供：池上 龍朗 先生（福岡県北九州市 開業）

動揺歯固定前。機械的歯面清掃を

隣接面のペリクルは研磨用スト表面処理材 高粘度レッドをエナ行う。

リップスで一層削る。このひと手

メル質のみに選択的に塗布し、水間で接着強さは向上する。

洗・乾燥する。

スーパーボンドの硬化後。シリコ
ンポイントで研磨を行うと未重合層が除去され、術後の着色の防止
ができる。
34

引用文献 池上龍朗：日常臨床に接着を活かす−失敗しない暫間固定−,
デンタルマガジン,165,2018.

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例■ 動揺歯固定

4.基礎データ◀ Back使用ポリマー粉末

EXティースカラー

臨床写真ご提供：鷲野 崇 先生（愛知県名古屋市 開業）

筆 積 法

耐酸性の高いペリクルは、事前に表面処理材 高粘度レッドでエッさらなる接着強さの向上を狙い

研磨用ストリップスで除去しておく。

チングし、水洗・乾燥する。

エッチング 後 にティースプライ
マー処理を行う。

事前に活性化液を塗布すると、ポリマー玉表面の粉が浮いてい乾燥する。

より歯質への濡れが良くなりポる場合は活性化液を追加塗布しリマー玉がなじみやすい。

て粉液をなじませると着色防止

筆先は適宜ガーゼなどで拭い、常寒天印象材の熱でスーパーボンド

スーパーボンドEXがしっかり硬にきれいな筆先で作業する。

の重合が促進され、硬化時間が化したことを確認し、咬合調整と短縮できる。

研磨を行う。

動揺歯固定

になる。

臨 床 症 例

ティースプライマーをエアーにて

引用文献 鷲野崇：暫間固定に際して知っておくべき知識と基本手技ー新しいスーパーボンドEXで実践するテクニック4選ー,デンタルマガジン,
179,2021.

35

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ■ ダイレクトボンドブリッジ
臨床写真ご提供：三浦 不二夫 先生

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back使用ポリマー粉末

クリア

筆 積 法
初診時（14歳6ヶ月、女性）。

矯正治療により 2 2 の先天欠如

既製のレジン歯の形態修正・仕上

2 2 先 天 欠 如 および 臼 歯 部 交部分に空隙を集めた後、スーパーげ研磨を行い、接着部はカーボラ

叉咬合を伴う切端咬合の症例とボンドでレジン歯を直接接着。歯ンダムポイントで粗面に研削したして来院。

面処理は隣接面のみならず、唇り、ディスクを用いて、縦横に2〜3舌面の欠損部寄り1/4程度にも行本の溝を形成しておく。

い、被着面積の増大を図っておく。

臨 床 症 例ダイレクトボンドブリッジ

接触点付近にモノマー液を多くし15年3ヶ月経過後の 2 の状態。

たスーパーボンドを筆積法にて患者は食物に特別な注意を払わ

塗布し、レジン歯を所定の位置にず健全歯と同様に噛んでおり、良固定する。ポリマー粉末を多くし、好に機能している。

さらに筆積法を繰り返して唇舌側および切縁寄りにスーパーボンドを追加する。

引用文献 茂木正邦，三浦不二夫：オルソマイト・スーパーボンドを用いたレジン歯の直接接着法 −長期の接着維持をめざして−,接着歯学
5（2）：95-102,1987.

36

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例■ ブラケット接着

4.基礎データ◀ Back使用ポリマー粉末クリア

臨床写真ご提供：齋藤 康雄 先生（神奈川県藤沢市 開業）

筆 積 法

ブラシコーンと研磨材を使って表面処理材レッドでエナメル質を歯面を清掃しプラークと獲得被膜エッチングし、水洗・乾燥する。

ブラケット装着。

を確実に除去し、水洗・乾燥する。

ブラケット撤去後。

レジン除去用プライヤーなどでブラケット撤去用プライヤーで剥

スーパーボンドが歯質に残存し残存したスーパーボンドを除去

離応力をかけることで、歯面のエ

ている。

する。
ブラケット接着

ナメル質を損傷させずにブラケッ

臨 床 症 例

動的治療終了後のディボンディング。

トを撤去できる。

さらにスケーラーなどを用いてブラシコーンと研磨材を使って丹念に擦り取る。

歯 面 を 研 磨し 、表 面 を 滑 沢 に仕上げてディボンディング終了。

37

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例■ 前装部のリペア（破折片がある場合）

4.基礎データ◀ Back使用ポリマー粉末クリア

臨床写真ご提供：高橋 英登 先生（東京都杉並区 開業）

筆 積 法
1 2 の ポ ー セレン 前 装 冠 が 破患者は 1 の破折片を持参してい露出の少ない金属面の処理は損。1 は一部金属が露出した状る。破折片は破折部にうまく戻る

省略し、前装冠と破折片の破断面態であるが、破 折 面 の ほとんどが、少量の実質欠損が存在する。

にポーセレンライナーＭ※を塗布が ポ ーセレンである。2 は ポ ー

した後、スーパーボンドで接着しセレン層内での破損である。

た。

臨 床 症 例

切縁の実質欠損部はポーセレン※

左側方運動の状態。2 の破折部

前装部のリペア︵破折片がある場合︶ライナー Ｍ で 処 理し、歯 冠 用

は 2 の 形 態と一 致しており、咬硬 質レジンを築 盛し、歯 冠 形 態

合による破損と推定される。
このを回復した。

ような場合は無理に修理せず形態修正することを考えてもよい。

※「ポーセレンライナーM」は販売を終了致しました。後継品として「M&Cプライマー」を販売しております。

38

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ■ 前装部のリペア（破折片がない場合）
臨床写真ご提供：稲垣 伸彦 先生（東京都目黒区 開業）

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back使用ポリマー粉末

EXラジオペーク

筆 積 法

術前。硬質レジン前装冠の破折片

金属と硬質レジンが混在する被金属色遮蔽の為、スーパーボンドはない。被着面積を増やすために

着面の前処理に、M&Cプライマー

EX（EXラジオペーク）を金属表面

破折面を一層削除し、ベベルを付を塗布・乾燥した。

に築盛した。EXラジオペークは筆与した。

積性に優れている。

（患者様の希望により、歯周治療開始前に前装冠修理を実施。）

硬化後、形態修正と研磨を行なっ盛する歯冠色のレジンの厚みを築盛し、硬化促進の為、光照射をた。スーパーボンドE Xとボンド確保する為、
スーパーボンドEXを行った。光照射により充填材の垂フィルSB プラスを併用すること一層削除した。

れをコントロールできるので積層で、十分な審美性が得られた。

充填もしやすい。

前装部のリペア︵破折片がない場合︶

ボンドフィルSB プラス（ライト）を

臨 床 症 例

スーパーボンドEX硬化後、次に築39

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例■ CAD/CAMインレー装着

4.基礎データ◀ Back使用ポリマー粉末

EXティースカラー

臨床写真ご提供：鷲野 崇 先生（愛知県名古屋市 開業）

筆 積 法
窩洞形成後。防湿をしてイミディ

CAD/CAMインレーを作製する。

完成したCAD/CAMインレー。

試適後、内面清掃のためにサンド

シランカップリング処理のため

表面処理材 高粘度レッドを用いブラスト処理を行う。

M&Cプライマーを塗布した。

て、エナメル質に限局したエッチ

エイトデンティンシーリング（IDS）を行った。

臨 床 症 例

ング処理を行う。

CAD/CAMインレー装着

被着面窩洞をティースプライマー

ス ー パ ー ボンド E X を 筆 積 法 で窩洞にCAD/CAMインレーを圧接で処理を行う。

使用。

し、余剰セメントをアルコール綿球で除去する。

隣接面の余剰セメントを除去す

鼓形空隙部の余剰セメントを除去

余剰セメント除去、研磨終了後のるためにフロスを入れる。フロスするために歯間ブラシを入れる。

咬合面観。

は横から引き抜く。

40

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例■ 直接歯髄覆罩後の接着裏層

4.基礎データ◀ Back使用ポリマー粉末

EXラジオペーク

臨床写真ご提供：渥美 克幸 先生（埼玉県川口市 開業）

筆 積 法

術前のデンタルX線写真。左上臼

７の遠心面に深在性う蝕が認め

感染歯質を慎重に除去。止血が容

歯部の冷水痛を主訴に来院。

られた。

易に行えたため、歯髄保存は可能と判断した。

露髄面周囲の歯質も含め、緊密にス ー パ ー M T A ペ ースト填 塞 後重にスーパーMTAペーストを填填塞を行った。

象牙質全面を表面処理材 高粘度入する。

グリーンでエッチング処理した。

露出した象牙質は全てスーパー

ただちにスーパーボンドEX表層

実に行うため、スーパーボンドEX

ボンドEXで被覆した。

にバルクベース ハードを充填し、で裏層する。

充填直後の状態。

光照射を行う。

術 後 の デンタル X 線 写 真 。ポリ術後1年経過時のデンタルX線写

マー粉末EXラジオペークは十分真。歯髄の生活反応は維持されてなX線造影性を持っている。

おり、問題は認められない。

直接歯髄覆罩後の接着裏層

露髄部を含め封鎖を即時且つ確

臨 床 症 例

露髄面に死腔ができないよう、慎

引用文献 渥美克幸：予知性の高い歯髄温存療法を目指してースーパーMTAペーストの臨床−,デンタルマガジン,171,2019.

41

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ■ 外傷歯の暫間固定

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back使用ポリマー粉末

臨床写真ご提供：八木 正樹 先生（滋賀県大津市 開業）

EXクリア

筆 積 法
初診時デンタルX線写真。

バーベルが顔面に落下し、１ が陥鉗子を用いて整復。表面処理材 高粘16歳女子。

入。歯冠破折を生じたが露髄は認度レッドでエッチング処理後、スー

めない。EPT（−）。

パーボンドEXで隣在歯と仮固定し、歯冠破折部のCR修復を行った。

臨 床 症 例

軟組織の裂傷部位を縫合した。

外傷歯の暫間固定

強固な固定を図るため、隣在歯と固定後の３次元X線断層画像。

ワイヤーで連結しスーパーボンド

唇側歯槽骨の骨折線を認める。

EXで固定する。

術後は月１回の頻度で経過観察。

受傷後7か月。スーパーボンドEX

固定除去後の咬合面観。歯冠破折

固定除去後の3次元X線断層画像。

の固定を除去。EPT（＋）。

した歯の機能性と審美性は維持されている。

42

10か月後。根尖部に透過像を認め18か月後。根尖部の透過像は縮る。EPT（−）。歯髄壊疽と診断し、小傾向。臨床症状は認めず経過

感染根管処置を行った。

良好。

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例■ 接着ブリッジ

4.基礎データ◀ Back使用ポリマー粉末

オペークアイボリー

臨床写真ご提供：中村 光夫 先生

混 和 法

上顎第一小臼歯欠損．

接着ブリッジの支台歯形成

タイプⅣ金合金接着ブリッジ

サンドブラスト処理後，被着面にポリマー粉末 オペークアイボリー

接着ブリッジ装着後

貴金属プライマーを塗布を用いて装着（金属遮蔽が可能）

健全支台歯

臨 床 症 例頬側面

（前歯部の金属色透過を防止）
接着ブリッジ

接着ブリッジ装着後

咬合面装着後18年

咬合面装着後18年

頬側面

良好に経過

引用文献 Nakamura M, Matsumura H (2013) Fifteen-year clinical performance of a resin-bonded fixed partical dentured seated with athione primer and a tri-n-butylborane-initiated luting agent. J Oral Sci 55, 263-266.
松村英雄，中村光夫：貴金属用プライマーの特性と臨床応用法（１），
日本歯科評論，673：145-161，1998.

43

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back■ 全部冠ブリッジ
臨床写真ご提供：中村 光夫 先生

混 和 法
上下クリアランスの少ない臼歯タイプⅣ金合金による被着面はアルミナサンドブラスト

ブリッジの片持ち脱離．

全部冠ブリッジの作製

処理後，Ｖ−プライマーを塗布

生 活 支 台 歯 に は ，表 面 処 理 材

セメントの 填 入．ポリマ ー 粉 末

グリーンを用いて歯面処理を行う

Ｌタイプティースカラー※2とクイッ

上顎第一大臼歯欠損

臨 床 症 例

前装面などには，分離材スーパー※1

ボンド セップ を塗布しておく

クモノマー液を混和法で使用
全部冠ブリッジ

余剰レジンの除去．クイックモノ

装着後．チェアータイムも短縮

装着後11年．良好に経過．

マ ー 液 使 用 で 硬 化 待ち 時 間 がクリアランスの関係で保持が大幅に短縮される取りにくい全部冠にも好適

引用文献 中村光夫：スーパーボンド クイック，接着がゆく，デンタルダイヤモンド別冊, 122-125,2006.
※1「スーパーボンド セップ」は販売を終了致しました。後継品として「ウォッシャブル セップ」を販売しております。
※2「ポリマー粉末Lタイプティースカラー」は販売を終了致しました。

44

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例■ メタルコア装着

4.基礎データ◀ Back使用ポリマー粉末

EXラジオペーク

臨床写真ご提供：安藤 正明 先生（千葉県浦安市 開業）

混 和 法

象牙質の前処理。

エッチング処理後、ティースプラ

M & Cプライマ ー を 塗 布し乾 燥

表面処理材グリーンを用いてエッイマーを塗布し乾燥する。

する。

チング後、水洗・乾燥する。

スーパーボンドEXをディスポチッ

メタルコアを軽く圧接し、マージ

スーパーボンドEXが餅状になっプ混和（青）を用いて混和後、支台ンよりスーパーボンドEXが溢出すてから、余剰セメントの除去を開歯側に混和泥の移送を行なった。

るのを確認。その後しっかりと圧始する。
メタルコア装着接した。

臨 床 症 例

メタルコアの前処理。

完全硬化前であれば、余剰セメン

余剰セメントを除去後、スーパー

コア装着後のデンタルX線写真。

トは一塊で除去しやすい。

ボンドEXの硬化待ち時間7分間圧

死腔やメタルコアの浮き上がりを

接保持を行った。

認めず、良好な接着が得られたと考えている。

45

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ■ ファイバーポストコア装着（間接法）◀ Back使用ポリマー粉末

混和ラジオペーク

臨床写真ご提供：坪田 有史 先生（東京都文京区 開業）

混 和 法
ポスト保持型の築造窩洞形成終了。

i − T F Cシステムにて作 製したファイバーポスト併 用レジン築

ファイバーポスト併 用レジン築造体の試適。

造体。

臨 床 症 例

支台歯に試適後、接着面にサンスチームクリーナーで洗浄。乾燥

根管内清掃後に表面処理材

ドブラスト処理を行う。

後、スーパーボンド PZプライマー

グリーンを塗布。水洗後、乾燥。

を塗布、乾燥。
ファイバーポストコア装着︵間接法︶

スーパーボンドを調製。

スラリー状態で接着。

支 台 歯 形 成 後、プロビジョナル
クラウン で 辺 縁 歯 肉 の マ ネ ジ
メント終了。

引用文献 坪田有史：さらなる進化を遂げるi‒TFC システムの支台築造, デンタルマガジン,154,2015.

46

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ■ 挺出からファイバーポストコア装着
臨床写真ご提供：渥美 克幸 先生（埼玉県川口市 開業）

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back使用ポリマー粉末

筆積クリア
混和ラジオペーク

混 和 法

スーパーボンド（筆積クリア）を用いて挺出

来院。

状態。

装置をセットした。

う蝕 は 歯 髄まで 到 達

遠心の歯質は歯肉縁しており抜髄を行った。

下まで失われていた。

6ヶ月後の状態。

生理的な骨形態を付

i −T F Cシステムで間接法にてファイバー

十分な量の歯肉縁上与するため歯周外科

ポストコアを作製。
スーパーボンド（混和ラジ歯質が獲得できた。

処置を行った。

オペーク）でセットし、支台歯形成を行った。

挺出からファイバーポストコア装着

根 管 充 填 が 終了した

臨 床 症 例

5 の疼痛を主訴に

47

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ■ ジルコニアインレー装着（オールセラミックインレーの症例）
臨床写真ご提供：川本 善和 先生（東京都板橋区 開業）◀ Back使用ポリマー粉末

混和ティースカラー混 和 法
術前の咬合面観。

窩洞形成後。

試適時の咬合面観。

スーパーボンドの混和泥を塗布。

コンタクト部や歯間乳頭部の余臼 歯 咬 合 面 には C R 充 填 が なされているが、近心隣接面から深部にう蝕が存在する。

臨 床 症 例

辺縁のエナメル質をリン酸処理後、ティースプライマーを塗布。

剰セメントは、少し柔らかい半硬化状態で、その他の部分はもうジルコニアインレー装着︵オールセラミックインレーの症例︶

少し硬化するまで待ってから、大まかな余剰セメント除去を行う。

術後の咬合面観。
後日咬合面は探針等で取り残しを 除 去し、ス ー パ ーファイン のダイヤモンドバーでマージン部と余剰セメントの調整を行う。

引用文献

48

川本善和：スーパーボンドを活かしたメタルフリー歯冠修復への臨床応用,デンタルマガジン,145,2013.

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ■ ジルコニアオンレー装着
臨床写真ご提供：木村 正人 先生（岡山県岡山市 勤務）

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back使用ポリマー粉末

EXティースカラー混 和 法

支台築造後の咬合面観。

完成されたジルコニアオンレー。

う蝕を除去し築造が終わった第接着を確実に行うため、
ラバーダ
ム防湿を行う。

一大臼歯の補綴を行う。

あらかじめ窩洞に活性化液を塗度レッドにてセレクティブエッチ

イマーで処理を行う。

布し、濡れ性の向上を図る。

しっかりと圧接を行う。

スーパーボンドEXが餅状になって余剰セメントの除去を開始する。歯肉縁上のため除去は容易である。

化学重合のため十分硬化するま隣在歯に調和するように、慎重に術後、機能的にも審美的にも良好

で７分程度待つ。

咬合調整を行う。

に経過している。

ングを行う。

オンレー内面はM&Cプライマーにて処理。気泡が入らないように注意しながら筆にてスーパーボン
ドEXの混和泥を運ぶ。

ジルコニアオンレー装着

その後、窩洞全体にティースプラ

臨 床 症 例

エナメル質には表面処理材 高粘49Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例■ メタルクラウン装着

4.基礎データ◀ Back使用ポリマー粉末

EXラジオペーク

臨床写真ご提供：鷲野 崇 先生（愛知県名古屋市 開業）

混 和 法
支台築造後の咬合面観。

支台歯に表面処理材グリーンを接着強さの向上を狙い、さらに塗布し、水洗・乾燥を行う。

ティースプライマーを塗布し、乾燥する。

臨 床 症 例

試適後のクラウン内面を清掃目

M&Cプライマーを一層塗布する。

的でサンドブラスト処理。機械的

重ね塗りはしない。

エアーブロー。

嵌合力も増強する。

メタルクラウン装着

調整したクラウンを研磨する。

スーパーボンドEXを混和法で使クラウンを支台歯に圧接し、余剰用する。

セメントをアルコール綿球で除去する。

隣接面に付着した余剰セメントを鼓形空隙部の余剰セメントを除除去するためにフロスを入れる。

去するために歯間ブラシを入れる。

フロスは横から引き抜く。

50

術後咬合面観。

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ■ 動揺歯固定3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back使用ポリマー粉末

臨床写真ご提供：下田 徹 先生（兵庫県尼崎市 開業）

混和クリア

スー和
パーボ法
ンド
混
マイクロシリンジ

接着部位を表面処理材レッドでスー パ ー ボンドを混 和し、スー

唇側から隣接面部にスラリー状

エッチングする。

パーボンド マイクロシリンジで態のスーパーボンドを注入する。

スラリー状態のスーパーボンドを吸い上げる。

探 針で 余 剰レジンを除 去し、鼓スーパーボンド硬化後。

形空隙部に貫通することを確認

臨 床 症 例

続いて舌側から不足部に注入する。

する。
動揺歯固定

研磨し、仕上げる。

引用文献

固定処置終了後。

鈴木司郎, 真鍋顕：スーパーボンド マイクロシリンジを用いた臨床, 歯界展望, 122（6）：1170-1179, 2013.

51

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例■ ジルコニアを用いたオールセラミックブリッジの装着
臨床写真ご提供：坪田 有史 先生（東京都文京区 開業）

4.基礎データ◀ Back使用ポリマー粉末

混和ティースカラー

スーパーボンド
マイクロシリンジ術前。

支台歯形成終了後。

完成したオールセラミックブリッジ。

ジ ル コ ニ ア 製 フレ ー ム 内 面 に

象牙質には表面処理材グリーン

スラリー状態のスーパーボンド

スーパーボンド P Zプライマー

でエッチング処理する。

をスーパーボンド マイクロシリ

審美性の改善が必要と考えられる。

臨 床 症 例の塗布、乾燥。
ジルコニアを用いたオールセラミックブリッジの装着

装着後の余剰レジンの除去。

引用文献

52

ンジにて吸引。

補綴処置終了後。

鈴木司郎, 真鍋顕：スーパーボンド マイクロシリンジを用いた臨床, 歯界展望, 122（6）：1170-1179, 2013.

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例■ 大臼歯ＣＡＤ／ＣＡＭ冠装着

4.基礎データ◀ Back使用ポリマー粉末

混和ティースカラー

臨床写真ご提供：高橋 敬二 先生（福岡県糟屋郡 開業）

スーパーボンド
マイクロシリンジ

口腔内で試適後、清掃。

CAD／CAM冠外面マージン上部

CAD／CAM冠作製。

アルミナサンドブラスト処理後、にウォッシャブル セップを塗布、水洗、乾燥。

乾燥。

C A D ／ C A M 冠 内 面 にスーパー支台歯の象牙質にティースプラ

スーパーボンドを採取し混和後、ボンド PZプライマーを塗布、乾燥。

イマーを塗布、乾燥。

スーパーボンド マイクロシリンジ

レジンコア部にはスーパーボンドで吸引。
大臼歯ＣＡＤ／ＣＡＭ冠装着

PZプライマーを塗布、乾燥。

臨 床 症 例金 属アレ ル ギ ー 患 者 の 大 臼 歯（写真は鏡像）スーパーボンド マイクロシリンジ

硬化前に余剰セメントを除去。

CAD／CAM冠装着完了。

でCAD／CAM冠内面にスーパー

残ったウォッシャブル セップは

（写真は鏡像）ボンドを注入。

水洗、除去。
（写真は鏡像）53

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ■ ファイバーポストコア装着

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back使用ポリマー粉末

混和ラジオペーク

臨床写真ご提供：渥美 克幸 先生（埼玉県川口市 開業）

スーパーボンド
マイクロシリンジ

5 根管充填後のデンタルX線写

模型に水溶性の分離材ウォッシャ

機械的嵌合力を増すためにサン真。

ブル セップを塗布し、i−TFCシス

ドブラスト処理を行う。

テムを用いて築造体を作製。

臨 床 症 例

中性洗剤含有精製水による超音築造体にスーパーボンド PZプラ

根管内の接着阻害因子を徹底的

波 洗 浄（ 5 分 ）後 、水 洗・乾 燥 を

イマーを塗布し乾燥する。

に 除 去し、表 面 処 理 材 高 粘 度行う。

グリーンで処理を行う。

ファイバーポストコア装着

スーパーボンドをスーパーボンド

築造体を挿入後、安静状態で10スーパーボンドの接着強さが最マイクロシリンジにて、ポスト底か分放置し、十分に重合硬化を待つ。

大に上がるのを待つため、支台歯ら死腔ができないように流し込む。

形成は後日行う。

築造完了後のデンタルX線写真。
ポリマー粉末 混和ラジオペークは十分なX線造影性があり、適合状態も良好である。

引用文献

54

渥美克幸：ファイバー併用レジン支台築造の勘所第3回 根管象牙質との接着,クインテッセンス,35,210-215,2016.

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例■ 直接歯髄覆罩から二ケイ酸リチウムインレー装着
臨床写真ご提供：木村 正人 先生（岡山県岡山市 勤務）

4.基礎データ◀ Back使用ポリマー粉末

EXラジオペーク
混和ティースカラー

スーパーボンド
マイクロシリンジ

不適合なメタルインレーが装着

インレー内部に二次う蝕を認める。

う蝕を除去すると露髄を認めた

されている臼歯部に、患者は冷水が、短時間で止血できたことから痛を訴えた。

歯髄保存を試みた。

スーパーMTAペーストと周囲の後日、症状がないことを確認し窩

露髄面を緊密に封鎖する。

象牙質を確実に接着封鎖するた洞形成を行なった。

め、歯面処理後、
スーパーボンドEX（EXラジオペーク）で裏層する。

エナメル 質 には 表 面 処 理 材 高窩洞全体にティースプライマーを内面にフッ酸処理後、M&Cプライ

粘度レッドを用いてセレクティブ

塗布・乾燥する。

マーを塗布
（30秒）
し、
乾燥を行う。

エッチングを行う。

スーパーボンド（混和ティースカ

余剰なセメントは水綿球で拭うこ

術後、冷水痛も改善し不快症状もラー）の混和泥をスーパーボンドとで効率的に除去できる。

なく、審美的にも機能的にも良好

マイクロシリンジにて移送する。

直接歯髄覆罩から二ケイ酸リチウムインレー装着

二ケイ酸リチウムの前処理として

臨 床 症 例

スーパーMTAペーストを用いてに経過している。

55

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ BackFundamental Data

4. 基 礎 デ ー タ
スーパーボンド®の4大特長※スーパーボンド®EXも同様の特長があります。

スーパーボンドは、歯質への優れた接着性とアクリル系レジンのしなやかで粘り強い硬化体特性をもつ接着材料です。このため、矯正用ブラケットの接着や修復物の装着はもとより、歯周病治療時の暫間固定、外傷による破折歯の接着など、多目的に使用されています。

１．
優れた接着性

スーパーボンドの重合特性

スーパーボンドは歯質（エナメル質、象牙質）、歯科用合金、セラミックスなどに 対し優 れ た 接 着 性を示します。
キャタリストVの成分であるTBBは水分や酸素と反応し、重合開始剤として働きます。特に完全乾燥の難しい歯質の接着においても、接着界面から硬化するため、高い接基礎データ

着強さと接着耐久性を発揮します。

２．
歯髄の保護

スーパーボンドの場合一般的な化学重合レジンの場合

水分や空気と接触する界面から重合開始剤TBBが分解して硬化が 開 始されます。窩 壁 部 から重合するので高い接着性と封鎖性が得られ、二次う蝕の予防も期待できます。また、未反応モノマーが少ないのも特性の一つです。

水分や空気のないレジン中心部
から重合が進むので、窩壁部が最も遅く硬化します。そのため、歯質との間にギャップができや
すくなります。また、水分や空気と触れている部分は未重合層として残りやすい傾向にあります。

スーパーボンドの接着界面
スーパーボンド

樹脂含浸象牙質

４大特長

人間の体は全て上皮で被覆され、内部の結合組織を守っ

レジンタグているといわれています。歯の組織も同様で、エナメル質が象牙質と歯髄を保護しています。そのエナメル質が破壊されてしまうと象牙質が露出し、う蝕などのリスクが高まります。そこで人工的にエナメル質に変わりうる何かにより、象牙質を覆う必要があります。
スーパーボンドは象牙質に接着する際、象牙質表面に良質な樹脂含浸層を形成します。象牙質表面に形成された①ヒト歯象牙質表面を表面処理材グリーンで処理後、スーパーボンドを接着②接着界面に対して垂直に切断後、鏡面研磨③象牙質を脱灰④脱灰面のコラーゲンを分解除去⑤処理面をFE-SEM（X5000）にて撮影
自社試験データ

樹脂含浸層は樹脂含浸象牙質とも呼ばれ、元々象牙質で色素侵入試験

あった部分に樹脂が入り込み硬化した層になります。こスーパーボンドの層は塩酸に脱灰されず、次亜塩素酸ナトリウムにも分解されないことから、象牙質よりも耐酸性があり丈夫な構造といえます。樹脂含浸象牙質は、口腔内細菌やそれ歯髄腔らが産生する酸が歯髄に到達することを防ぐバリアとしての役割を果たすと考えられています。
参考文献：3-1

56

中林宣男：樹脂含浸象牙質の機能について,AD,13(1),8-13,1995.

スーパーボンドで封鎖

未封鎖

ヒト歯大臼歯の上部を切削し、露出させた象牙質面の半分（左側）をス ー パ ー ボンドで封 鎖した。その 後、メチレンブ ル ー 水 溶 液に 1 5 分 浸 漬 後 、割 断面を観察した。
結果、スーパーボンド
で 封 鎖した 部 分 からの 色 素 侵 入 は 認 められなかった。
自社試験データContents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

3.臨床症例

ｼﾘﾝｼﾞ

4.基礎データ◀ Back３．
衝撃に強いスーパーボンドの硬化体はしなやかで粘り強い物性です。スーパーボンドがショックアブソーバーとなり、修復物に加わる衝撃を吸収します。

スーパーボンドとコンポジット系レジンセメントの落球試験による衝撃吸収性の比較
試験方法

試験結果

ハイブリッド型 硬 質レジンの試験体条件硬化体に接着性レジンセメン

試験結果

※1

HB型硬質レジン のみ（厚み：1.4mm） 1回の落球で試験体が破壊したトを裏打ちした試験体を作製し、35cmの高さから鋼球を落

HB型硬質レジン※1＋当社CRセメント※2

1回の落球で試験体が破壊した

下させ、各試験体の衝撃吸収

HB型硬質レジン※1＋スーパーボンド

5回連続で落球させたが破壊せず性を評価した。
※1 HB型硬質レジン＝ハイブリッド型硬質レジン※2 CRセメント＝コンポジット系レジンセメント

スーパーボンド

自社試験データ

当社コンポジット系レジンセメント
HB型硬質レジン

HB型硬質レジン

当社CRセメント※2

スーパーボンド
断面図

試験後の試験体断面図

割れない

試験後の試験体割れる!!

スーパーボンドの使用方法には筆積法と混和法の2種類があります。この2種類の方法を使い分けることで動揺

４大特長

４．
多目的に使える

基礎データ

スーパーボンドのしなやかな物性により衝撃を吸収し、修復物の破折リスクを低減します。

歯固定や矯正、前装部のリペア、修復物の装着、裏層など多目的に使用できます。

筆積法の使用例

混和法の使用例

動揺歯固定

ブラケット接着

ファイバーポストコア装着

CAD/CAM冠装着

ダイレクトボンドブリッジ接着

前装部のリペア

オールセラミックブリッジ装着

接着ブリッジ57

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

3.臨床症例

ｼﾘﾝｼﾞ

4.基礎データ◀ Backスーパーボンド®、スーパーボンド®EXの製品構成と主要成分
スーパーボンドおよびスーパーボンドEXの各構成

表3-1.構成品の主要成分
構成品

品の主要成分を示します（表3-1）。
スーパーボンドおよびスーパーボンドEXは、その主

主要成分

モノマー液

MMA、4-META

クイックモノマー液

MMA、4-META、
親水性多官能モノマー

要構成品の「モノマー液」（または「クイックモノマー液」）、「ポリマー粉末」および「キャタリストV」の混合物が重合硬化し、接着材料として機能します。
関連製品の「表面処理材レッド」、「表面処理材 高

EXクリア

PMMA

EXティースカラー

PMMA、顔料

EXラジオペーク

PMMA、顔料、X線造影剤

筆積クリア

PMMA

筆積F3

PMMA、フッ化ナトリウム

混和クリア

PMMA

混和ティースカラー

PMMA、顔料

高粘度グリーン」、「ティースプライマー」、「M&Cプ

混和ラジオペーク

PMMA、顔料、X線造影剤

クリア

PMMA

ライマー」、「Ｖ −プライマー」、「スーパーボンド

アイボリー

PMMA、顔料

ティースカラー

PMMA、顔料

PZプライマー」は、被着面である歯質、貴金属、セオペークアイボリー

PMMA、顔料

ラミックスなどの表面を改質するための前処理材

オペークピンク

PMMA、顔料

ラジオペーク

PMMA、顔料、X線造影剤

粘度レッド」、「 表面処理材グリーン」、「 表面処理材です。

ポリマー粉末キャタリストV

基礎データ

TBB/TBB-O（トリ-ｎ-ブチルボランの部分酸化物）

現 在まで に 、硬 化 待ち時 間 を 短 縮した「クイックモノマ ー 液 」、筆 積 性 や 混 和 性 を 改 善した「 ポリ

関連製品

主要成分

製品構成と主要成分

マー粉末」など、操作性を改良した製品の追加やリ表面処理材レッド

リン酸、水

ニューアルをおこなってきましたが、その基本的な表面処理材 高粘度レッド

リン酸、増粘剤、水成分は変わっておりません。

表面処理材グリーン

クエン酸、塩化第二鉄、水表面処理材 高粘度グリーン

クエン酸、塩化第二鉄、増粘剤、水

ティースプライマー

4-META、水、アセトン

M&Cプライマー

MMA 、シラン化合物
リン酸エステル系モノマー、
VTD、
アセトン

V−プライマー

VTD、
アセトン

スーパーボンド PZプライマー

MMA、シラン化合物、リン酸エステル系モノマー

スーパーボンド®の硬化反応※スーパーボンド®EXも同様の特性があります。

スーパーボンドの操作法には、筆積法と混和法があります。
いずれの場合も「モノマー液」（または「クイックモノマー液」）に「キャタリストＶ」を混合して活性化液をつくり、その活性化液と「ポリマー粉末」を混ぜ合わすことにより、モノマーの重合反応が加速され、硬化が進みます（図3-1）。
58

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back

図3-1.粉液の調製
筆積法

混和法

クイックモノマー液・モノマー液

4滴

クイックモノマー液・モノマー液

4滴

キャタリストV

1滴

キャタリストV

1滴

ポリマー粉末

適量

ポリマー粉末1.0カップ

混和法でスーパーボンドを使用する場合、活性化液に「ポリマー粉末」を投入・混和した直後は、流動性の高い
液状（スラリー状）を呈します。時間と共に「ポリマー粉末」が徐々に「モノマー液」中に溶解してゆるい泥状（ゾル状）、糸引き状、餅状と変化すると同時に重合反応が進行して硬化します（図3-2）。この重合過程における性状変化は、アクリル系即時重合レジンの硬化と同じ現象で、一般的な合着用セメントの硬化性状とは異なります。
スーパーボンドを使いこなすためには、この点を念頭に置くことが重要です。

な お 、被 着 体 によって接 着 機 構 は

歯質
図3-2.混和法での重合過程における性状変化

異なりますので、被着体にあわせて

基礎データ

スーパーボンドは歯質（エナメル質、象牙質）、金属、セラミックスなどに対し優れた接着性能を発揮します。

適切な前処理方法や接着操作を選
硬化反応

択し、実 施 する必 要 があります（表3-2）。

表3-2.被着面処理
種類
エナメル質
歯質

金属

セラミックス類

前処理
表面処理材レッド／表面処理材 高粘度レッド

象牙質（研削エナメル質を含む）

表面処理材グリーン／表面処理材 高粘度グリーン

エナメル質・象牙質

ティースプライマー

非貴金属合金（Ti合金・Ni-Cr合金等）および銀合金

アルミナサンドブラスト

貴金属合金（金合金・Pd合金・白金加金等）

アルミナサンドブラスト➡ M&Cプライマー／V−プライマー

ポーセレン、ニケイ酸リチウム

M&Cプライマー／スーパーボンド PZプライマー

金属酸化物（ジルコニア、アルミナ）

アルミナサンドブラスト➡ M&Cプライマー／
スーパーボンド PZプライマー

レジン（硬質レジン、コンポジットレジン）

59

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

スーパーボンド®と歯質の接着機構
歯の硬組織（以下歯質と略す）は、エナメル質、象牙質、ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例◀ Back

4.基礎データ※スーパーボンド®EXも同様の特性があります。

表3-3.歯の組成

セメント質に大別されます。接着対象となるエナメル質

無機質

有機質

水分

と象牙質は、無機質（ハイドロキシアパタイト）、有機質

エナメル質

92〜96％

1〜2％

3〜4％（タンパク質やコラーゲン）、水分から構成されますがそ

象牙質65〜70％

18％12％の組成比は歯質の種類によって異なり、有機質や水分を

セメント質

65%

23％

12%

多く含む象牙質は接着に不利になります（表3-3）。

引用文献：岩久 正明，河野 篤，千田 彰，田上 順次 監修
改訂版 保存修復学21．永末書店，京都，2002.

一方、スーパーボンドの重合開始剤であるTBB（トリ-ｎブチルボラン）は、水分や酸素が存在する環境下でも反表3-4.歯質への接着強さ

応 するという特 異 的 な 性 質を持っています。また、モノ

前処理材

処理
時間

引張接着強さ※（MPa）

マー成分に含まれる4-METAは歯質に浸透して拡散す

表面処理材レッド

30秒

15

表面処理材グリーン

30秒

13

ティースプライマー

20秒

12

表面処理材グリーン

10秒

17

ティースプライマー

20秒

14

る特 性を有しています。これらの 働きにより、スー パ ー

エナメル質

ボンドは歯質に対して優れた接着強さを発揮します。

基礎データ

象牙質

※ウシ歯に対する接着強さ（37℃水中浸漬24hr）
自社測定データ

歯質との接着機構

エナメル質との接着
エナメル質表面は「表面処理材レッド」または「表面処理図3-3.エナメル質とスーパーボンドの接着界面（FE-SEM画像）

材 高粘度レッド」で脱灰処理をおこなうことで、エナメル

スーパー
ボンド

小柱とエナメル小柱間質の脱灰性の差により鱗片状の凹
レジンタグ

凸ができます。
エナメル質への拡散を促進する4-METAを含むスーパー

エナメル質

ボンドは、これらの凹凸に拡散して、樹脂含浸エナメル質を形成し、良好な接着性を発揮します（表3-4）（ 図3-3）。
研削エナメル質の場合は「表面処理材グリーン」または「表面処理材 高粘度グリーン」でも同等の効果が得られます。

60①ヒト歯エナメル質表面を表面処理材レッドで処理後、スーパーボンドを接着②接着界面に対して垂直に切断後、鏡面研磨③エナメル質を脱灰④脱灰面をFE-SEM（×3000）にて撮影
自社試験データContents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back

象牙質との接着
象牙質表面を「表面処理材グリーン」または「表面処理材

図3-4.象牙質とスーパーボンドの接着界面（FE-SEM画像）

高粘度グリーン」で処理すると、象牙質表面に存在したスーパーボンド

スメア層が溶解するとともに、健全象牙質表面のハイドロ

樹脂含浸
象牙質

キシアパタイトが溶解除去され脱灰象牙質が生じます。
その脱灰象牙質のコラーゲン成分に拡散促進モノマー

レジンタグ

4-METAが働くことで、スーパーボンドは良好な拡散性を示します。この拡散したモノマーに対して、TBBは水分

象牙質と酸素の存在下で重合活性を発揮するため、通常の重合開始剤では硬化阻害要因となる水分と酸素を含有した
脱灰象牙質の中でも良好な硬化特性を示します。
このようにスーパーボンドが良好な象牙質接着性を発揮①ヒト歯象牙質表面を表面処理材グリーンで処理後、スーパーボンドを接着②接着界面に対して垂直に切断後、鏡面研磨③象牙質を脱灰④脱灰面のコラーゲンを分解除去⑤処理面をFE-SEM（×3000）にて撮影
自社試験データ

する機構として、接着界面の象牙質側に良質な樹脂含浸
象牙質を形成することが確認されています（図3-4）。

した良質な樹脂含浸象牙質が形成されることにより、スーパーボンドは強固な象牙質接着性を発揮します（表3-4）。

基礎データ

以上の結果、象牙質表層に脱灰象牙質とレジンが複合化

歯質との接着機構
61

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

3.臨床症例

ｼﾘﾝｼﾞ

4.基礎データ◀ Backセルフエッチングプライマー「ティースプライマー」はエナメル質・象牙質兼用のセルフエッチングプライマーです。歯質部位による塗り分けや水洗が不要となることから、歯質に対する前処理の操作性が大幅に向上しました。
スーパーボンドおよびスーパーボンドEXだけでなく、「ボンドフィルSB プラス」や「スーパーボンド D−ライナー
デュアル」など、重合開始剤にTBBを用いた材料にもお使いいただけます。歯質に優しいマイルドな脱灰性にも関わらず、従来の「表面処理材レッド」や「表面処理材グリーン」と同等の接着強さを発揮します（表3-4）。
参考文献
野川博史, 小泉寛恭, 吉川真穂, 宮森沙耶香, 今井啓文, 中村光夫：セルフエッチングプライマー処理したエナメル質に対する4-META/MMA-TBBレジンの接着メカニズム、接着歯学34（1）：1-8、2016.

エナメル質・象牙質兼用の「ティースプライマー」

エナメル質
象牙質
兼用

「ティースプライマー」はエナメル質・象牙質兼用のセルフエッチングプライマーです。
水洗不要で、エアーブローの強弱や処理時間の影響を受けにくいプライマーです。

基礎データ

水洗
不要！
20秒後

セ ル フエッチングプラ イマー

ティースプライマー
ティ
スプライマ

Q

塗布

A Q&A ーよくあるご質問ーQ

次亜塩素酸ナトリウムで処理した象牙質面にスーパ一ボンドを使用すると接着強さは低下しますか？

A

低下します。スーパーボンドEXも同様です。
次亜塩素酸ナトリウムで処理した歯面に対しては、歯面処理材「アクセル」を塗布・乾燥させてください。水洗だけでは取り除くことが困難な接着阻害因子を除去することが可能です。その後「表面処理材グリーン」（または「表面処理材 高粘度グリーン」）もしくは「ティースプライマー」で処理したあと、スーパーボンドもしくはスーパーボンドEXを適用します。

62

エアーブローアクセル 引張接着強さ※
処理（MPa）
表面処理材グリーン
ティースプライマー

無
有
無
有

5
17
4
12

※5％次亜塩素酸ナトリウム水溶液で60秒処理後のウシ歯
象牙質に対する接着強さ（37℃水中浸漬24hr）
自社測定データContents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back（または「表面処理材 高粘度グリーン」）で処理した歯面を唾液でQ 「表面処理材グリーン」
汚染させてしまいました。
どのように処置したらよいですか?

A

水で唾液を十分に洗い流した後乾燥してください。
汚染された歯面は、そのまま乾燥させると接着強さがやや低下します。
なお、象牙質面を「表面処理材グリーン」で再処理すると、かえって接着強さが低下します。

（または「表面処理材 高粘度レッド」）の代わりに他社の処理材を使用できますか？
Q 「表面処理材レッド」

A

他社品の使用はおすすめできません。
同じリン 酸 水 溶 液 で も、リン 酸 濃 度 や 増 粘 剤 が 異 なる可 能 性 が あるた め 、ス ー パ ー ボンド および
スーパーボンドEXの性能が十分に発揮できない恐れがあります。

Q
A

エナメル質と象牙質が混在している場合の前処理はどのようにおこなえばよいですか？
エナメル質と象牙質兼用の「ティースプライマー」をおすすめします。
塗布後の水洗も不要ですので便利です。
に対して時間差をつけて塗布してください。
なお、「表面処理材レッド」や「表面処理材 高粘度レッド」は使用しないでください。

基礎データ「表面処理材グリーン」（または「表面処理材 高粘度グリーン」）で処理する場合は、エナメル質と象牙質

Ｑ ＆Ａ

Q
A

フッ化物を塗布した歯面やレーザー照射した歯面の接着強さは低下しますか？
低下します。
スーパーボンドおよびスーパーボンドEXを適用する被着面に対しては、フッ化物処理やレーザー照射を避けてください。

63

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

スーパーボンド®と歯科用金属の接着機構◀ Back

4.基礎データ※スーパーボンド®EXも同様の特性があります。

スーパーボンドの歯科用金属との接着方法には金属表面の酸化被膜との接着とVTDによる接着の2つがあり、金属の種類によって異なります。
なお、いずれの場合も金属面の接着面積を拡大させる目的で、50μmのアルミナサンドブラスト処理が有効です。
サンドブラスト処理が困難な場合は、ダイヤモンドポイントなどで新鮮面を出すとともに、表面を粗面にして接着面積の拡大を図ってください。

基礎データ

非貴金属合金との接着

貴金属合金との接着

Ni-Cr合金、Co-Cr合金、ステンレス、チタン合金

金合金、金銀パラジウム合金などの貴金属合金は、などの 非 貴 金 属 合 金 は、空 気 中 の 酸 素で 金 属 表

空気中でもその表面が酸化されにくい安定な物質

面が酸化されて表面に酸化被膜が形成されます。

です。このような貴金属合金（銀合金を除く）に対

スーパーボンドに含まれる4-METAは、この酸化

しては、VTDを成分に含む「M & Cプライマー」や被膜と水素結合しますので、金属用プライマーは「V−プライマー」で表面処理をおこなう必要があ

必要ありません。

ります。

これら非貴金属合金に対しては、アルミナサンドブ

これら貴金属合金（銀合金を除く）に対しては、アルラスト処理するだけで、より高い接着強さが得られミナサンドブラスト処理後、「M&Cプライマー」もます。

しくは「V −プライマー」を塗布することで高い接が、非貴金属合金と同様に、アルミナサンドブラス
ト処理だけで接着します（表3-5）。

40

表3-5.金属に対する接着強さ
種類

前処理

引張接着強さ
（MPa）

Ti合金

41

Ni-Cr合金50
アルミナサンドブラスト
50

銀合金

37

金銀パラジウム合金

V−プライマー
30
なし

20

10

0
0

20,00040,00060,00080,000100,000

熱サイクル（回）Co-Cr合金

金合金

アルミナ
サンドブラスト ➡ V−プライマー

34

アルミナ
サンドブラスト ➡ M&Cプライマー

37 ※1

アルミナ
サンドブラスト ➡ V−プライマー

35

アルミナ
サンドブラスト ➡ M&Cプライマー

37 ※1

各種被着体に対する接着強さ（サーマルサイクル（5℃⇔55℃ 10,000 回）※１．スーパーボンドEX を使用

64

表3-6.金銀パラジウム合金との接着耐久性

剪断接着強さ （MPa）

歯科用金属との接着機構

着強さが得られます（表3-6）。
なお、銀合金は後述の貴金属合金に分類されます

注）被着体：金銀パラジウム合金。表面に50μmアルミナサンドブラスト処理し、V−プライマーで前処理後、スーパーボンドで硬質レジンを接着
参考文献
Atsuta M, Matsumura H, Tanaka T. Bonding fixed prosthodontic composite
resin and precious metal alloys with the use of a vinyl-thiol primer and anadhesive opaque resin. J Prosthet Dent 1992; 67: 296-300.

Contents

1.はじめにQ

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

3.臨床症例

ｼﾘﾝｼﾞ

4.基礎データ◀ BackA Q&A ーよくあるご質問ー

Q

金属面に塗布した「M&Cプライマー」および「V−プライマー」はすぐに乾燥して塗った気がしません。何度か重ね塗りした方がよいのですか？

A

いいえ。
「M&Cプライマー」および「V−プライマー」は軽く一層塗布した状態が一番効果を発揮します。塗布を繰り返すと接着効果が低下するので、重ね塗りはしないでください。

塗布面に縞模様が見えることがありますが、
Q 「V−プライマー」
接着効果に影響はあるのでしょうか？

A

影響はありません。
「V−プライマー」の溶剤であるアセトンは揮発性が高く、塗布した面から順次乾燥します。その結果、塗布するタイミングによっては 縞 模 様 が 観 察されることがありますQ

アルミナサンドブラスト＋
V−プライマー塗布面

被着面が非貴金属合金か貴金属合金かわからない場合はどうしたらよいですか？

Ｑ ＆Ａ

もしくは「V−プライマー」で処理してください。
A 「M&Cプライマー」
非貴金属合金に対して「M&Cプライマー」および「V−プライマー」
で処理しても、接着強さは低下しません。

基礎データ

が、接着に影響はありません。

アルミナサンド
ブラスト処理面

65

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

スーパーボンド®とセラミックスなどの接着機構

4.基礎データ◀ Back※スーパーボンド®EXも同様の特性があります。

セラミックス（ポーセレンや、無機ガラス、およびジルコ「スーパーボンド P Zプライ
「M & Cプライマー」、ニアなどの金属酸化物（表3-7））
は、表面の親水性が高くマー」は、保存安定性をはかるため2液性を採用してそのままではモノマーの濡れ性があまり良くない為、います。使用直前にA液、B液を混合してください。
リ

シランカップリング剤などで処理する必要があります。

ン酸エステル系モノマーの働きでよりすみやかに

硬質レジンや硬化後のコンポジットレジンに対して加水分解が起こるので、加熱処理などの必要はありも、無機フィラーが含まれているので「M&Cプライ

ません。さらに、リン酸エステル系モノマーにより、

マー」「スーパーボンド PZプライマー」によるシラン

ジルコニアにも強固に接着します。

カップリング処理が有効です（表3-8）。
金属酸化物系セラミックス（ジルコニア、アルミナな
シランカップリング剤自体は比較的安定した化合物

ど）とレジン系材料（硬質レジン、コンポジットレジ

ですが、酸性モノマーと混合することで加水分解がンなど）に対しては、50μmアルミナサンドブラスト

起こり、ポーセレン表面や無機フィラーとシロキサ

処理後、「M&Cプライマー」もしくは「スーパーボン

ン結合や水素結合して、処理面に疎水性の被膜を形

ド PZプライマー」を塗布することで、より高い接着成します。

強さが得られます。

基礎データ

表3-7.セラミックスの分類
分類

歯科材料

セ ラ ミックス な ど と の 接 着 機 構

陶材

ポーセレン

金属酸化物

ジルコニア、アルミナ

無機ガラス

ガラスフィラー（シリカ含む）、
二ケイ酸リチウム

表3-8.セラミックスなどに対する接着強さ

種類

引張接着強さ（MPa）

前処理スーパーボンド PZプライマー

M&Cプライマー

38

41 ※1

二ケイ酸リチウム37

37 ※1※2

ジルコニア

36

38 ※1

27

28 ※1

26

26 ※1

ポーセレン
プライマー処理

CAD/CAMレジン

アルミナサンドブラスト ➡ プライマー処理

コンポジットレジン
各種被着体に対する接着強さ（サーマルサイクル（5℃⇔55℃ 10,000 回）※１ スーパーボンドEX を使用※２ M&Cプライマーを30秒間塗布

66

Contents

1.はじめに

2.使用方法Q

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ BackA Q&A ーよくあるご質問ー

Q 「M&Cプライマー」および「スーパーボンド PZプライマー」はCAD/CAM冠にも適用できますか？
Aはい、適用できます。
「M&Cプライマー」および「スーパーボンド PZプライマー」は、ポーセレンだけでなく、ジルコニアやハ
イブリッド型硬質レジンにもプライマー効果があります。スーパーボンドやスーパーボンドEXと組み合わせることで歯質にも修復物にも強固に接着して一体化するので、CAD/CAM冠の脱離と破折リスクを低減できます。

Q

メタルボンドなどの破折修理などでは、補修面に金属とポーセレンが混在することがありますが、このような場合、前処理はどの様におこなえばよいですか？

A

破折面全体に「M&Cプライマー」を塗布してください。
●貴金属合金とポーセレン

ポーセレン

また、
「 V−プライマー」と「スーパーボンド PZプライマー」を併用される場合には、以下の図を参考に前

基礎データ

貴金属合金

処理をおこなってください。
Ｑ ＆Ａ●貴金属合金とポーセレン①貴金属合金②ポーセレン

尚、スーパーボンド及びスーパーボンドEXを使用したリペアに関してはP.18〜19を参考にしてください。

67

Contents

2.使用方法1.はじめに前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back「出張説明会」のご案内
説明会では、スーパーボンドおよびスーパーボンドEXの正しい使用方法と、便利な応用例をご紹介いたします。
実習付きなので簡単にスーパーボンドおよびスーパーボンドEXの使用方法をマスターしていただくことができ、明日からの臨床に役立つ実践的な情報が満載です。

説 明 会 の ポ イ ント

POINT. 1

POINT. 2

スーパーボンド＆スーパーボンドEXの基礎知識を学ぶ

スーパーボンド＆スーパーボンドEXを実習で理解する知っているようで知らない基礎情報とスーパーボンドおよびスーパーボンドEX の操作が苦手な

スーパーボンドおよびスーパーボンドEXのご紹介。

先生もこれで大丈夫！ 実際に触って納得の使いこなし術。

ポリマー粉末の使い分け方や前処理の方法なども実習を交え使用方法をお伝えします。

お伝えします。

スーパーボンド

スーパーボンドEX

希望日時をご連絡ください。

日

時

会

また、ご都合に合わせて
説明時間は調整致します。

場

会場のご用意をお願い致します。

費

用

無料

先生方の勉強会に弊社よりご訪問させて頂きますので、お電話またはホームページからお申し込みください。

10名様以上でお申し込みください！
詳しくは担当者にお問い合わせください。

お申し込み・お問い合わせ〒524-0044

滋賀県守山市古高町571-2

フリーダイヤル

0120-418-303

ホームページサンメディカルホーム ＞ セミナー・イベント ＞ 出張製品説明会 ＞ メールフォーム（FAX共通）電話受付時間 月〜金（祝日を除く）午前9:00〜午後5:30

出張製品説明会のお申し込みページ

68

https://www.sunmedical.co.jp/events/index.html

携 帯 電 話・スマートフォンからもお申し込みいただけます。

Contents

1.はじめに

2.使用方法

前処理 筆積法 混和法

ｼﾘﾝｼﾞ

3.臨床症例

4.基礎データ◀ Back69

スーパーボンド & スーパーボンド EX

超使いこなしガイドⅡの見どころ஌Γ͍ͨ͜ͱ͕ζόϦΘ͔Δຊ 㱕
見どころ１ 使用方法をイラストで解説！
見どころ2 臨床例を多数掲載！
見どころ3 いますぐ使えるテクニックが満載！

わかる！ きる！
で

便利な
き
付
A
Q&